コンサルティング(加工コンサル)は、金型メーカーや、マシニングなどの機械加工業を専門とする経営コンサルタント事務所です。›SUS304のプレス曲げで、金型のダイのカジリが止まりませんFAQSUS304のプレス曲げで、金型のダイのカジリが止まりませんツイート「SUS304のプレス曲げで、金型のダイのカジリが止まりません」これは、クライアント先のプレスメーカーの金型部門さんから来た相談です。金型、ダイの状態を、デジタル顕微鏡で見せてもらいました。画像の真ん中あたりの部位が、かなり強烈に損傷しています。画像の左側のあたりを見ると、ヤスリ傷らしきものが残っていることも見て取れます。このダイ部品の材質はDC53であり、そもそもどのように加工されたのか、担当者に確認したところ、次のような工程で加工したとのことです。外注業者によるPVDコーティングコーティングの際、ラップ磨きが行われたとのことです。ここで気になったのは、先ほどのヤスリ傷です。いうのは、そもそもコーティング前の機械加工の仕上げ面が良くなかったのでは、という仮説です。そこで、ダイの中で、カジリ損傷していないところを拡大してみました。1箇所の画像がこちら。肉眼で見ていると、しっかりと磨かれているように見えましたが、デジタル顕微鏡で拡大して見てみると、実際の加工面はこのような状態です。ワイヤー放電加工の状況を確認すると、ファーストカットのみの加工であり、その後の磨き加工についても、研磨紙でワイヤーカット後の加工粉の除去だけを行ったそうです。その磨き加工についても、ダイヤモンドヤスリによる深い傷も残っておりました。拡大して見てみると、しっかりヤスリ傷が残っていることがわかります。いった状態になっていると、例えば、難加工材であるハイテン材やステンレスが相手のプレス加工となると、焼き付きやコーティング剥離などの原因となりそうです。いうわけで、こちらのクライアント先企業では、次の対策をとってもらうことにしました。手仕上げ磨きを軽減させるよう、ワイヤー放電加工をサードカット又はフォースカットまで行い、充分な仕上げ面にする。磨き作業はルーペを使って、磨き傷が残らないよう仕上げる。スティック砥石→研磨紙→ダイヤモンドペーストなどの順番とする。これまで、こちらのクライアント先企業では、いろいろなコーティング種をとっかえひっかえ試して対策していました。コーティング種類の把握という観点では、その対策も意義あることですが、金型の問題解決については、拡大写真を活用するなど、原因究明をまずしっかり行うことが重要です。消耗状態、被削材のクランプ状態などの外的要因で、如何様にも状態は変化するため、実際の加工においては、自己責任のうえ、充分な確認・検証を行ったうえで、加工してください。経営者や部長などマネージャー職の方々から、悩める現場リーダーへのプレゼントにも最適です。プロ・コンサルタントの目線から一度、無料の健康診断を受けてみませんか?詳しくは、こちらのご案内ページからご確認ください。AM私は、コーティングでは駄目で形材をSKD11→SLD-MAGICにしたらかじり問題をクリアーできました。AM村川さま貴重な情報ありがとうございます。ご返信遅れまして、すみません。題材にあげさせていただいた金型においては、ワイヤーカット1stカットのみ、また磨き処理が技能的に不十分、さらに解析で検証した結果、ダイへの面圧が強い、といったように、色々な要因が重なっておりました。進めさせていただいているところです。重要なアプローチですので、ぜひ参考になせていただきます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト上に表示された文字を入力してください。reserved.ログイン。